Newsgroup: it.hobby.armi
Titolo: restauro calcio fucile

Ho trovato una vecchia doppietta Beretta a cani esterni, purtroppo pero'
il calcio e' molto vissuto, vi chiedo dove posso trovare in rete le
modalita' per un buon retauro fai da te??
magari qualche sito personale che ha trattato la materia.
grazie !!!
saluti
Roberto.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 grazie !!!
Il nostro Tersite ha sviscerato la materia con una serie di post
interessantissimi.
LMB

 wrote in message
news:26beb85922eec1561ef...@mygate.mailgate.org...

Ecco una ricetta:
Smontaggio attento ed accurato dei legni, meglio se fatto da un armaiolo
competente
così almeno salviamo l'estetica delle viti.
Smontaggio di parti accessorie come coccia e calciolo e magliette
porta-cinghia.
Sverniciatura con un comune sverniciatore applicato più volte e rimosso con
spatolina
 flessibile e paglietta di ferro medio-grossa, gli zigrini solo con forte
soffio di compressore.
Continuare fino alla rimozione di tutta la vernice, con delicatezza negli
ultimi passaggi.
Applicando una pezzuola ben bagnata e premendola con la punta dello
stagnatore sulle
ammaccature queste si rialzeranno in gran parte.
Procedere così fino ad ottenere un buon risultato su tutte le ammaccature.
Scaldare moderatamente le parti lignee inzuppate d'olio (di solito le
terminazioni vicine
al  ferro di calcio e asta) e ripulire frequentemente l'olio uscito con uno
straccio e trielina.
Lavare velocemente il legno, senza insistere troppo, con acqua calda a 40/50
gradi ed
asciugarlo subito con uno straccio.
Lasciare asciugare bene i legni per 48 ore in ambiente all'ombra e
ventilato.
Carteggiare leggermente le superfici senza toccare i margini vicini ai ferri
(se calano questi
margini siamo rovinati) fino ad avere una superficie ben liscia e senza
spelacchiature.
Se necessario con mordente (non troppo scuro) tingere i legni in base al
proprio gusto
con passate lunghe e leggere senza insistere troppo.
Asciugare ancora una giornata e applicare una prima mano di  Tru-Oil poco
alla volta
con un tampone di tessuto compatto e privo di pelucchi facendolo arrivare
dappertutto e
senza insistere troppo sulle aree zigrinate; a vernice asciutta (3-4 ore)
ripetere per circa
9-10 volte la verniciatura col tampone e fare asciugare perfettamente per 24
ore o più.
Carteggiare molto leggermente con carta da carrozzaio dell'800 e acqua e
sapone facendo
molta attenzione a non passare lo strato di lucido già formatosi; pulire
tutti i residui.
Ripassare il Tru-Oil con un nuovo tampone in mani ora leggerissime per 8-10
volte
depositandone pochissimo ad ogni passaggio e solo a superficie ben asciutta.
I pori ora dovrebbero essere tutti chiusi in caso contrario, carteggiare
ancora una volta e rifare
7-8 applicazioni leggere di vernice.
Quando la superficie sarà perfettamente liscia e priva di pori, passare
molto leggermente e roteandolo
un batuffolo di lana di ferro finissima (4 zeri - Liberon) fino a togliere
ogni imperfezione residua del lucido.
Ora abbiamo due soluzioni; finire con lo stesso Tru-Oil o con cera per
mobili (la produce la stessa
Birchwood del Tru-Oil).
Altri 2-3 passaggi leggerissimi di Tru-Oil renderanno il calcio bello e
semilucido e arrivando a 6-7
passaggi otteremo un lucido vivace ma sgarbato.
Se invece passeremo la cera con una panno morbido ma grossolano di lana
otterremo una finitura
meno riflettente e più satinata. La cera andrà rinnovata di tanto in tanto.
Pulire le zigrinature con attenzione, impiegando un vecchio spazzolino da
denti o uno di ottone.
Occorre molta pazienza, ma il risultato è eccellente.
Cordialità
                    G.G.
.

 Grazie a tutti di cuore, andro' a cercare nei vechi post!!!
